174 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
la température. L’examen du tableau suivant suffit ample- 
ment à le montrer (1). 
EFFORT DE RUPTURE EN KILOGR. POUR 
FILS 
MÉTALLIQUES 
TIGES FONDUES 
(2 1/2 mill de diam.) 
(2 1/2 mill. de diam ) 
à 15’ C. à - 
182o c. 
à 15° C 
à - 
182°C. 
Acier (doux) 
190 
317 
Étain 
91 
177 
Fer 
145 
304 
Plomb 
35 
77 
Cuivre 
91 
136 
Zine 
16 
12 
Bronze 
140 
200 
Mercure 
0 
14 
Maillcchort 
213 
272 
Bismuth 
27 
14 
Or 
115 
154 
Antimoine 
28 
14 
Argent 
150 
190 
Alliage de Wood 64 
204 
Comme on peut le voir, pour la plupart des métaux la 
cohésion augmente avec l’abaissement de température. La 
cohésion du fer est plus que doublée, celle de l’alliage 
de Wood est triplée. La résistance du mercure lui-même 
devient presque la moitié de la résistance normale du 
plomb. 
D’autre part, il y a exception pour le zinc, le bismuth et 
l’antimoine. Mais il faut remarquer qu’il s’agit ici de corps 
cristallins : les tensions développées par leur refroidisse- 
ment doivent nécessairement affaiblir les plans de clivage 
et, par suite, rendre plus facile la rupture. Tous les autres 
métaux sur lesquels M. Dewar a opéré suivent la règle 
générale. Dernièrement encore l’habile et savant profes- 
seur plongeait un ressort en magnésium dans l’oxygène 
liquide à la température de — 182°. Le ressort perdait 
bientôt toute sa flexibilité ; mais en revanche on pouvait 
lui faire supporter un poids relativement considérable. 
Plongé dans l’oxvgène liquide, le caoutchouc tendu se 
détend et se ride, tout comme il se contracte sous l’influence 
(1) Revue scientifique, 1 er juin 1895. J. Dewar, Les Usages scientifiques 
de l'air liquide. 
